SÉANCE DU 20 ji;i\ 1921. l579 



La malicre pri^iniére qui conlii-nl celle derniorc suhsiancc osl la ponce de 

 Sanlorin : on eiilcnd sous ce nom la pouzzolane bien connue due aux déjec- 

 tions volcaniques ancieiines el élalée sur la surface presque enlière de l'île. 



La ponce de Sanlorin se compose de 6') pour 100 de silice et 1 5 pour 100 

 d'alumine, le reste est formé par les oxydes de fer, de titane, de manga- 

 nèse, la chaux (3 pour 100), la magnésie el les alcalis. La silice esl 

 eu partie amorphe. En traitaiit la pouzzolane pulvérisée linemenl par 

 une lessive de potasse diluée, on dissout jusqu'à 18 pour 100 de silice 

 amorphe, qui représente la partie principalement active de la terre. 

 Cette silice est capable de former avec la magnésie el en présence de l'eau 

 un hydrosilicale magnésien cristallisé en finesaiguilles. Plusieurs recherches 

 quanlilativcs que j'ai exécutées en partant des matières conslituantes prises 

 à l'étal pur m'ont fait admettre que l'hydrosilicate en question répond à la 

 formule SiO-2Mg() -t-H=(). 



A partir de celte formule on peut calculer que, à 18 parties en poids 

 de silice amorphe correspondent 24 parties de magnésie cuite supposée 

 pure, ou autrement 3o parties de leucolithe calciné. J'ai ainsi préparé un 

 mélange constitué de : 



Ponce de Sanlorin 100 punies. 



Leucolillie calcinée 3u » 



Les deux constituants doivent être pris sous forme d'une poudre qui 

 passe entièrement par le tamis n" 60; ils sont intimement mélangés à la 

 main ou à la machine, puis gâchés aveC 3o pour loo d'eau pure. La durée 

 de prise de la pâte ainsi préparée osl de 48 heures à l'air et de 90 heures à 

 l'eau douce. 



Pour éviler l'alTaiblissemenl dû au retrait il faut ajouter du sable, 

 comme matière dégraissaiite; les recherches ex[)érimentales m'ont démon- 

 tré que la proportion de 2i,3."> pour 100 de sable est la plus convenable 

 pour obtenir un maximum de résistance. Le mélange qui m'a donné ainsi 

 les meilleurs résullals était composé de : 



Terrfe de Sanlorin 100 (lai lies 



Leucolilhe calciné 3o » 



Sable 3"), 3 » 



Les trois constituants du mortier sont inliniement mélangés, puis addi- 

 tionnés de 21, 7") pour 100 d'eau douce, el la terre humide qui en dérive esl 

 disposée dans des moules en huit et soumise à l'action du petit marteau- 

 pilon à i5o coups. Pour chaque briquette on emploie 11 5*5 de matière 



